118 



die er fnilier initgetlieilt (a. a. O. c, XX, 537> *. - Ein Stück Silber, 

 wcJclies einem silbernen Grah-Gcliiss ang-ehört zu haben scheint, wurde 

 7' unter dem Boden beim Graben nach Ziejyellhon zwischen Bow und 

 Sfratford gefunden. Es halte 10" Engl. Hohe , bis 8" Qneermesscr, 

 wog" 40 Unzen und schloss ein kleines Gefäss von der Grösse eines Menschen- 

 Herzens in sich ein. Als es Hr. Edw^^rds in Shoreditch acquirirte, war es 

 ohne Bedeckung und Inhalt. Die Dicke beti ug 0".015 — 0",017 : die 

 Oberfläche war trüb, matt und mit Flecken von rothem Eisenoxyd ver- 

 schen. Die Blasse war ausserordentlich mürb und brüchig- , bei Anwen- 

 dung der geringsten Kraft zerbrechend, die Bruchfläche uneben und mit 

 einem schön weissen metallischen Glanz. Bei lOOfacher Vergrösserung 

 unter dem Mikroskop gesehen zeigte es eine höchlich krystallinische 

 Struktur mit ausserordentlich glänzenden Krystall-Flachen : die Krystalle 

 der Würfel-Form sich nähernd , doch keiner vollkommen ausgebildet, 

 ähnlich dem Korne des im Handel vorkommenden Zinnes (grain tin , 

 wenn es zerbrochen wird. Es scheint also, als ob eine Umkrystalli.sation 

 des Metalles stattgefunden habe , von der Mitte ausgehend nach den 

 Seiten des Silber-Bleches, so dass Lücken und Höhlen von ansehnlicher 

 Ausdehnung und Tiefe dazwischen blieben. Die äussere Oberfläche war 

 mit einem 0''0005 , dicken Häutchen von graulicher Oliven-Farbe über- 

 zogen, dessen Struktur ganz abweichend Mar von der der übrigen Masse, 

 indem es queer gestreift erschien. Die Eigenschwere des so beschaffenen 

 Metalles war 9.937, nachdem die in den Zellen eingeschlossene Luft mit 

 grosster Sorgfalt mittelst der Luft-Fumpe entfernt worden war. 



Nachdem das Metall etwa 10 Minuten lang in der Rothglühhitze er- 

 halten worden war , zeigte es sich gänzlich verändert. Es konnte nur 

 noch durch wiederholtes Ciegen gebrochen werden, und unter dem Mi- 

 kroskop erschien es dicht- und fein-körnig, von mattweisser Farbe und 

 ohne das zellige Aussehen; das obei flächliche Häutchen schien sich nur 

 durch witderholtes Biegen des Cleches an einigen Stellen abzulösen ; 

 die Eigenschwere Avar = 9.95, hatte mithin um 0,013 zugenommen. Die 

 Zerlegung von 8.5 G)an ergab : 



Silber . . . 7.66 \ 



Silber-Chlorid . 0.52 i 



Kupfer . . . 0.24 ;^'^^ ^'^"? »^^^»^"^ 



Eisenoxyd . . 0.06 «'«^ ^ran Verlust. 



Gold .... Spur ' 

 Dieses Silber-Chlorid bildete off"enbar das oberflächliche Häutchen, 

 welches durch die ununteibrochene Einwirkung von Chloriden unterstützt 

 von Sulphatcn und dem Eisenperoxyd , die in der Ziegelerde vorhanden 

 gewesen, herrühren mag. Der Übeigang des Metalles in den brüchigen 

 Zustand aber mag in diesem rnd allen aridern Fällen einer elektrischen 

 Thätigkeit zuzuschreiben seyn, welche von einer plötzlichen Erwärmung 



* Veivvaiulte Bcobaclifiiiigf n über alte Miinzeii stellen atuli in cliiem der letzten 

 Hefte \oii HAL>MA^.^'s Studien der Göttin^. Bei^iniinn. Fienude. D. R. 



